## Studi Efektivitas Penambahan Cangkang Kemiri dan Superlasticizer pada Sifat Mekanik Beton
Ayi Dahlan 1 , Dendi Yogaswara 2 , Rudy Febrijanto 3
Jenis Kontruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1911117@itg.ac.id
2 dendi.yogaswara@itg.ac.id 3 rudy.febrijanto@itg.ac.id
Abstrak  – Cangkang  kulit kemiri memiliki  sifat  keras  dan  ringan,  sehingga  dari  itu sangatlah berpotensi memperoleh berat struktur beton yang lebih ringan akan tetapi bermutu besar dengan metode  mengganti  sebagian  ataupun  menambah  agregat  kasar  dengan  cangkang  kemiri.  Pada penelitian ini cangkang kulit kemiri digunakan sebagai pengganti agregat kasar pada campuran beton. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat mekanik (kuat tekan, kuat tarik belah  dan  kuat  lendutan)  beton  dengan  adanya  penambahan  limbah  cangkang  kemiri  dan superplasticizer. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jumlah bahan  cangkang  kulit  kemiri  yang  digunakan  yaitu  substitusi  terhadap  volume  agregat  kasar sebesar 15%, 30% dan 45%. Sampel yang dibuat pada penelitian ini ada dua jenis ukuran sampel diantaranya sampel berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15cm tinggi 30 cm, dan balok dengan ukuran 10 cm x 15 cm x 60 cm. Sampel-sampel tersebut dibuat untuk pengujian terhadap kuat tekan beton, kuat tarik belah beton dan kuat lendutan beton. Beton dengan bahan substitusi cangkang  kulit  kemiri  diharapkan  mencapai  target  rencana  kuat  tekan  sebesar  20  MPa. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lendutan beton didapat nilai rata-rata pada setiap variasi. Campuran 1 (0%) nilai kuat tekan rata-rata sebesar 25.68 MPa, kuat tarik  belah  rata-rata  2.11  MPa,  kuat  lendutan  2.85  MPa.  Campuran  2  (15%)  nilai  kuat  tekan sebesar 20.28 MPa, kuat tarik belah 1.55 MPa, kuat lendutan 1.49 MPa. Campuran 3 (30%) nilai kuat tekan sebesar 16.64 MPa, kuat tarik belah 1.41 MPa, kuat lendutan 1.24 MPa dan untuk Campuran 4 (45%) nilai kuat tekan sebesar 12.96 MPa, kuat tarik belah   1.25 MPa, kuat lendutan 1.00 MPa.
Kata  Kunci  – Beton  Cangkang  Kemiri;  Kuat  Lendutan;  Kuat  Tarik  Belah;  Kuat  Tekan; Superlasticizer .

## I. PENDAHULUAN
Sebagian  besar  bangunan  gedung  dan  jalan menggunakan material  beton  pada  elemen  strukturnya,  hal  ini disebabkan  beton  punya  kelebihan  dibandingkan  dengan  material  lainnya  ialah  beton  mudah  dibentuk, harganya  relatif  murah  dan  memerlukan  perawatan  yang  mudah,  tetapi  meningkatnya  kebutuhan  beton berakibat  kebutuhan  material  penyusunan  beton  juga  semakin  meningkat,  sehingga  menyebabkan pengurangan  jumlah  sumber  alam  yang  tersedia  untuk  keperluan  struktur  beton,  disamping  itu  merusak lingkungan. Altematif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan limbah- limbah sekitar lingkungan sebagai bahan tambah atau pengganti agregat [1].
Cangkang kemiri memiliki sifat keras dan ringan. Sehingga sangatlah berpotensi memperoleh berat struktur
beton yang lebih ringan akan tetapi bermutu besar dengan metode mengganti sebagian ataupun menambah agregat kasar dengan cangkang kemiri [2]. Selain itu cangkang kemiri merupakan salah satu bahan buangan yang  ketersediaaannya  banyak,  setelah  isi  kemiri  diambil  cangkang  kemiri  dibuang  begitu  saja  yang menumpuk  sebagai  sampah.  Limbah  cangkang  kemiri  berbentuk  padat  tidak  mudah  membusuk,  hal  ini berdampak  negatif  pada  lingkungan  karena  dapat  merusak  kenyaman  lingkungan,  serta  lingkungan  akan menjadi kotor dan bau [3]. Cangkang kemiri mempunyai tekstur yang keras serta bila dipecah akan bentuknya akan menyudut, mungkin bisa digunakan bahan tambah kombinasi beton, karena bisa mengisi rongga- rongga pada beton, sehingga membuat beton jadi lebih padat [4]. Pada penelitian ini bertujuan untuk pemeriksaan sifat mekanik beton diantaranya nilai kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur  beton dengan adanya penggatian sebagian  oleh  limbah  cangkang  kemiri  dari  volume  agregat  kasar  serta  penambahan  superplasticizer  [5]. Agregat kasar yang digunakan adalah agregat kasar lokal dari Kecamatan Leles Kabupaten Garut serta agregat halus pasir cilopang Kabupaten Garut, semen menggunakan merk Dynamix, limbah cangkang kulit kemiri yang memiliki ukuran minimum 4,75 mm dan memiliki ukuran maksimum 19 mm, kuat tekan beton yang direncanakan adalah fc’ = 20 Mpa. Pengujian kuat lentur sampel berbentuk balok berdiamensi 10 cm x 15 cm x 60 cm, sedangkan untuk pengujian kuat tekan dan kuat Tarik belah menggunakan sampel berbentuk silinder berdiamensi dia. 15 cm, tinggi 30 cm. Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1: Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang
Judul Penelitian Peneliti Perbedaan Penelitian Sekarang  Penelitian Terdahulu Desain Rancangan Percobaan Pada Pengujian Kuat Tekan Beton Berbahan Campuran Cangkang Kemiri [6] Mahfuz Hudori dan Indra Wijaya Pengujian terhadap kuat kuat tekan beton, kuat tarik beton belah dan kuat lendutan beton Pengujian hanya terhadap kuat tekan beton saja Pengaruh Penambahan Cangkang
Kemiri dan Sikacim Concrete Additive terhadap kuat beton normal [7]. Mulyati, Aidi Adman Penambahan menggunakan superlasticizer Penambahan menggunakan sikacim concrete additive Pengaruh Cangkang Kemiri Sebagai Pengganti Agregat Kasar Terhadap Sifat Mekanik Beton [8]. Erniati Erniati Variasi persentase 0%, 15%, 30%, dan 45% Variasi persentase 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% Pemanfaatan Limbah Cangkang Kemiri Sebagai Subtitusi Agregat Kasar Pada Beton [9]. Safrin Zuraidah, Budi Hastono, dan Martinus Jehabut Variasi persentase 0%, 15%, 30%, dan 45% Variasi persentase 0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% Pemanfaatan Cangkang Kemiri Aleurites Moluccana (Candlenut) Sebagai Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan Beton Ringan [10]. Heri Sutanto, Fachriza Noor Abdi, dan Rizky Asdi Kesuma Pengujian terhadap kuat kuat tekan beton, kuat tarik beton belah dan kuat lendutan beton Pengujian terhadap kuat tekan beton maksimal

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A.  Bagan Alir Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Secara skematis, prosedur penelitian yang dilakukan dibentuk dalam sebuah diagram alir seperti pada gambar 1 berikut :

## Gambar 1:  Bagan Alir Penelitian

## B.  Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan seperti pengujian dasar material pembentuk beton, yang terdiri dari agregat  kasar  dan  agregat halus.  Pengujian  kekuatan tekan  beban benda  uji beton  silinder  dengan  dimensi diameter 15 cm dan tinggi 30 cm pada umur 28 hari. Pengujian kekuatan tarik belah benda uji beton silinder dengan dimensi diameter 15 cm, tinggi 30 cm pada umur 28 hari. Pengujian kekuatan lendutan benda uji beton balok dengan dimensi 10 cm x 15 cm x 60 cm pada umur 28 hari serta Studi literatur  untuk mendapatkan referensi dari jurnal maupun buku yang berkaitan [11].

## C.  Uji Tekan Beton
Pengujian ini merupakan yang utama yaitu untuk mengetahui berapa besar kekuatan tekan beton yang dapat menerima beban aksial atau tekan setelah adanya subtitusi cangkang kemiri. Pengujian ini mengacu pada SNI 1974-2011 [12]. Hitungan kuat tekan benda uji dengan membagi beban maksimum yang diterima oleh benda uji selama pengujian dengan luas penampang melintang rata yang ditentukan sebagai mana persamaan berikut:
Fc’ (Mpa) = 𝑃 𝐴 …..(1)
Dimana:
P : Gaya tekan aksial (N).
A : Luas penampang melintang benda uji (mm 2 ) Kuat tekan rata-rata
F’cr = ∑ f′c 𝑛 𝑛=1 𝑛
…..(2)
Dimana: n : Jumlah benda uji.

## D.  Uji Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian kekuatan tarik belah beton relatif rendah, kira-kira 10% - 15% dari kekuatan tekan beton, kadang- kadang 20%. Kekuatan ini lebih sukar untuk diukur dan hasilnya berbeda-beda dari satu bahan percobaan ke bahan  percobaan  yang  lain  dibandingkan  untuk  silinder-silinder  tekan  [13].  Rumus  yang  digunakan  untuk perhitungan kuat tarik belah beton adalah:
𝐹 ′ 𝑐𝑡 = 2𝑃  𝑑𝐿 …..(3) Dimana :
fct : kuat tarik belah (MPa)
P
: beban pada waktu belah (N)
d : diameter benda uji silinder (mm)
L : panjang benda uji silinder (mm)
 : Phi

## E. Uji Kuat Lentur Beton
Lentur adalah keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen sebagai akibat dari adanya beban transversal [14]. Berikut rumus kuat lentur beton dengan dua titik pembebanan berdasarkan SNI 4431: 2011 sebagai berikut:
Rumus untuk bidang patah pada 1/3 bentang tengah dan garis patah pada < 5% dari bentang.
𝜎 𝐼 = 𝑃.𝑎 𝑏.ℎ 2 .
…..(4)
Dimana: 𝜎 𝐼 : Kuat lentur benda uji (Mpa)
P : Beban maksimum yang diterapkan ditunjukkan oleh mesin uji (N) L : Panjang bentang (mm)
b : Lebar balok (mm)
h : Tinggi balok (mm)
a : Panjang rata-rata antar tampang lintang patah dan tumpuan luar yang terdekat, diukur pada 4 tempat pada sudut dari bentang (mm).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh subtitusi limbah cangkang kemiri terhadap sipat mekanik beton diantaranya kuat tekan beton, kuat tarik belah beton serta kuat lendutan beton. Penelitian terhadap limbah cangkang kemiri sebagai subtitusi agregat kasar pernah dilakukan peneliti terdahulu dengan variasi komposisi cangkang  kemiri  yang  berbeda,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  variasi  subtitusi  limbah  cangkang  kemiri terhadap volume agregat kasar berkisaran 0%, 15%, 30% dan 45% serta adanya penambahan superplasticizer sebanyak 2% dari subtitusi volume air yang dibutuhkan terhadap masing-masing variasi [15].

## A.  Kuat Tekan Beton
Pada umur perawatan beton 28 hari, direncanakan kemampuan menahan tekannya di laboratorium (fc') adalah 20 Mpa. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata kuat tekan beton setiap variasi pada umur 28 hari pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2: Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Pada Umur 28 Hari
Vol. 21; No. 2; 2023; Hal 257-264
No. Kode Contoh Uji Umur (hari) Nilai Slump Test Beban Maksimum rata-rata Luas Bidang Kuat Tekan Benda Uji rata- rata (mm) (N) (mm 2 ) (N/ mm 2 ) Campuran 1 (cangkang kemiri 0% + starbon 0%) 28 98 453566.67 17662.50 25.68 Campuran 2 (cangkang kemiri 15% + starbon 2%) 28 96 358200.00 17662.50 20.28 Campuran 3 (cangkang kemiri 30% + starbon 2%) 28 100 293866.67 17662.50 16.64 Campuran 4 (cangkang kemiri 45% + starbon 2%) 28 95 228933.33 17662.50 12.96
Dari tabel 1 di atas diperoleh grafik perbandingan yang menunjukan nilai kemampuan beton menahan tekan pada umur 28 hari, dapat diamati pada Gambar 2 berikut.

## Gambar 2 Kuat Tekan Beton Rata-Rata
Berdasarkan  grafik  pada  Tabel  2  dan  Gambar  2,  nilai  kuat  tekan  beton  mengalami  penururnan. Semakin banyak komposisi cangkang kemiri yang ditambahkan akan menurunkan nilai kuat tekan beton. Campuran 1 (0%) nilai kuat tekan 25.68 Mpa, campuran 2 (15%) nilai kuat tekan 20.28 Mpa, campuran 3 (30%) nilai kuat tekan 16.64 Mpa dan campuran 4 (45%) nilai kuat tekan 12.96 Mpa.

## B.  Kuat Tarik Belah Beton
Kekuatan tarik belah pada penelitian ini menggunakan percobaan belah silinder (split cylinder) dimana silinder ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm diberikan beban tegak lurus terhadap sumbu longitudinalnya dengan silinder ditempatkan secara horizontal diatas pelat mesin percobaan, benda uji terbelah dua pada saat dicapainya kekuatan Tarik [16]. Hasil dari pengujian kuat tarik belah beton ditunjukan pada Tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3: Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Pada Umur 28 Hari
No. Kode Contoh Uji Umur (hari) Diameter benda uji Panjang benda uji Nilai Slump Test Beban Maksimum rata-rata Kuat Tarik Belah Benda Uji Rata-rata (mm) (mm) (mm) (N) (N/ mm 2 ) Campuran 1 (cangkang kemiri 0% + starbon 0%) 28 150 300 98 149133.33 2.11 Campuran 2 28 150 300 96 109766.67 1.55
25,68 20,28 16,64 12,96 0 5 10 15 20 25 30 0% 15% 30% 45% Ku at Teka n ( M p a) Variasi Beton Kuat Tekan Beton Rata-Rata
No. Kode Contoh Uji Umur (hari) Diameter benda uji Panjang benda uji Nilai Slump Test Beban Maksimum rata-rata Kuat Tarik Belah Benda Uji Rata-rata (mm) (mm) (mm) (N) (N/ mm 2 ) (cangkang kemiri 15% + starbon 2%) Campuran 3 (cangkang kemiri 30% + starbon 2%) 28 150 300 100 99700.00 1.41 Campuran 4 (cangkang kemiri 45% + starbon 2%) 28 150 300 95 88333.33 1.25
Dari tabel 3 di atas diperoleh grafik perbandingan yang menunjukan nilai kemampuan beton menahan kuat tarik belah pada umur 28 hari, dapat diamati pada Gambar 3 berikut.

## Gambar 3: Kuat Tarik Belah Beton Rata-Rata
Berdasarkan Tabel 3 dan grafik pada Gambar 3, nilai kuat tarik belah beton mengalami penurunan. Semakin banyak  komposisi  cangkang  kemiri  yang  ditambahkan  akan  menurunkan  nilai  kuat  tarik  belah  beton. Campuran 1 (0%) nilai kuat tarik belah 2.11 Mpa, campuran 2 (15%) nilai kuat tarik belah  1.55 Mpa, campuran 3 (30%) nilai kuat Tarik belah 1.41 Mpa dan campuran 4 (45%) nilai kuat tarik belah  1.25 Mpa.

## C.  Kuat Lendutan Beton
Pengujian  kuat  lentur  adalah  keadaan  gaya  kompleks  yang  berkaitan  dengan  melenturnya  elemen  sebagai akibat dari adanya beban diatasnya. Pada pengujian ini dimagsudkan hanya untuk menganalisa besarnya gaya lentur dari pengaruh bahan cangkang kemiri dan superplasticizer [17]. Berikut dibawah ini hasil dari pengujian kuat lentur balok beton bebagai komposisi ditunjukan pada Tabel 4.
Tabel 4: Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton Pada Umur 28 Hari
No. Kode Contoh Uji Umur (hari) Jarak Bentang Lebar Tampak Lintang Tinggi Tampak Lintang Nilai Slump Test Beban Maksimum rata-rata Kuat Lentur Beton (mm) (mm) (mm) (mm) (N) (N/ mm 2 ) Campuran 1 (cangkang kemiri 0% + starbon 0%) 28 500 100 148 98 12500 2.85
2,11 1,55 1,41 1,25 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0% 15% 30% 45% Ku at Ta ri k B el ah ( M p a) Variasi Beton Kuat Tarik Belah Beton Rata-Rata
Campuran 2 (cangkang kemiri 15% + starbon 2%) 28 500 100 150 96 6700 1.49 Campuran 3 (cangkang kemiri 30% + starbon 2%) 28 500 100 150 100 5600 1.24 Campuran 4 (cangkang kemiri 45% + starbon 2%) 28 500 100 148 95 4400 1.00
Dari tabel 4 di atas diperoleh grafik perbandingan yang menunjukan nilai kemampuan beton menahan kuat lentur pada umur 28 hari, dapat diamati pada Gambar 4 berikut.

## Gambar 4 Kuat Lentur Beton Rata-Rata
Berdasarkan Tabel 4 dan grafik pada Gambar 4, kuat lendutan beton mengalami penurunan. Semakin banyak komposisi cangkang kemiri yang ditambahkan akan menurunkan nilai kuat lentur beton. Campuran 1 (0%) nilai kuat lentur beton 2.85 Mpa, campuran 2 (15%) nilai kuat lentur beton 1.49 Mpa, campuran 3 (30%) nilai kuat lentur beton 1.24Mpa dan campuran 4 (45%) nilai kuat lentur beton 1.00 Mpa.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan kulit cangkang kemiri sebagai agregat kasar berpengaruh pada sifat mekanik beton. Hasil pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat lentur beton menunjukkan  bahwa  semakin  besar  persentase  penambahan  cangkang  kemiri,  semakin  kecil  nilai  sifat mekanik beton yang dihasilkan. Meskipun campuran dengan cangkang kemiri dapat memenuhi kuat tekan beton rencana, namun terdapat penurunan pada sifat mekanik lainnya.
Saran untuk penelitian lanjutan melibatkan beberapa aspek. Pertama, disarankan agar data yang digunakan untuk bahan subtitusi, seperti cangkang kemiri, berasal dari pemeriksaan peneliti sendiri untuk meningkatkan validitas  dan  keakuratan  hasil.  Kedua,  nilai  standar  deviasi  pada  perhitungan  rancangan  campuran  beton normal  perlu  diturunkan  agar nilai  kuat tekan  beton realisasi tidak terlalu melebihi  batas  yang  diinginkan. Ketiga, pengujian kuat lentur sebaiknya dilakukan pada lebih dari satu sampel untuk mendapatkan nilai rata- rata yang lebih representatif. Keempat, batasan pemakaian cangkang kemiri sebagai subtitusi agregat kasar sebaiknya  tidak  lebih  dari  15%  dengan  menggunakan  superplasticizer  Starbon  2%.  Kelima,  diperlukan penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengkombinasikan  cangkang  kemiri  dengan  superplasticizer  dari  merk  lain, dengan  penambahan  lebih  dari  15%,  untuk  memastikan  bahwa  target  rencana  tetap  tercapai.  Terakhir, disarankan agar beton yang menggunakan cangkang kemiri sebagai subtitusi lebih cocok untuk bangunan non- struktural, dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pengaruhnya pada beton bertulang.
2,85 1,49 1,24 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0% 15% 30% 45% Ku at L e n tu r Be to n ( M p a) Variasi Beton Kuat Lentur Beton

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. Cormac, Design of Reinforced Concrete (terjemahan) , 15th ed. Jakarta: Erlangga, 2003.
[2] E. G. Nawy, “Reinforcement Concrete a Fundamental Approach.” Preintice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996.
[3] L.  J.  Murdock  and  K.  M.  Brook,  “Bahan  dan  Praktek  Beton,  ed.  ke-5,” Stephanus  Hindarko, penerjemah. Jakarta: Erlangga , 1991.
[4] V.  M.  Malhotra  and  P.  K.  Mehta,  “High  Performance,  High-Vo  lume  Fly  Ash  Concrete: materials,mixture  proportioning,  properties,  constructionpractice,  and  case  histories.,” Supl.  Cem. Mater. Sustain. Dev. Inc , 2005.
[5] M. Sumajouw, D, J and S. Dapas, O, Elemen Struktur Beton Bertulang Geopolymer . Yogyakarta: Andi, 2013.
[6] M.  Hudori and I. Wijaya, “Desain  rancangan  percobaan  pada  pengujian  kuat tekan  beton berbahan campuran cangkang kemiri,” J. Rab Constr. Res. , vol. 4, no. 1, p. 12, 2019.
[7] A. Adman  and  Mulyati,  “Pengaruh  Penambahan  Cangkang  Kemiri  dan  Sikacim  Concrete Additive terhadap Kuat Tekan Beton Normal,” J. Tek. Sipil Inst. Teknol. Padang , vol. 6, no. 2, pp. 38–45, 2019.
[8] E.  Erniati,  S.  Selpedi, A.  Upe,  and  E.  Erdawaty,  “Pengaruh  Cangkang  Kemiri  Sebagai  Pengganti Agregat Kasar Terhadap Sifat Mekanik Beton,” J. Techno Entrep. Acta , vol. 2, no. 2, p. 103, 2017.
[9] S. Zuraidah, B. Hastono, and M. Jehabut, “Pemanfaatan Limbah Cangkang Kemiri Sebagai Substitusi Agregat Kasar Pada Beton,” Ge-STRAM J. Perenc. dan Rekayasa Sipil , vol. 5, no. 2, pp. 93–98, 2022.
[10]  H.  Sutanto,  F.  N. Abdi,  and  R. A.  Kesuma,  “Pemanfaatan  Cangkang  Kemiri Aleurites  Moluccana (Candlenut)  Sebagai  Agregat  Kasar  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Ringan,” Teknol.  Sipil  J.  Ilmu Pengetah. dan Teknol. , vol. 5, no. 1, pp. 44–54, 2021.
[11]  S. Rukzon and P. Chindaprasirt, “Development of classified fly ash as a pozzolanic material,” J. Appl. Sci. , vol. 8, no. 6, pp. 1097–1102, 2008.
[12]  S. Maiti and R. K. Agarwal, “Concrete and It’s Quality,” Indian Concr. J. , 2019.
[13]  R. Prastiyo, “Tinjauan Karakteristik Beton Mutu Tinggi Dengan Ukuran Maksimum Agregat Kasar 20 mm.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
[14]  Y.  I.  Mahendra,  “Modifikasi  Beton  Dengan  Fly Ash  Dan Arang  Batok  Kelapa  Sebagai  Pengganti Sebagian Semen Dan Pasir.” Universitas Kadiri, 2020.
[15]  K.  Tjokrodimuljo,  “Teknologi  Beton Yogyakarta:  Biro  PenerbitKeluarga  Mahasiswa  Teknik  Sipil,” Univ. Gadjah Mada , 1996.
[16]  B. S. Nasional, “Cara Uji Slump Beton,” 2008.
[17]  B. S. Nasional, “Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder,” 2011.